7] Berichte über die pharmakognostische Literatur aller Länder. 767 



27. Fendler, G. Untersuchungen von Kautschukproben aus 

 den Kolonien. (Arbeiten a. d. Pharm. Inst. d. Univ. Berlin, Arbeiten des 

 Jahres 1906, Bd. IV, p. 293-298.) 



Lianenkautschuk aus Nordwestkamerun. Eine als „Gummi" 

 eingelieferte Substanz, welche von einer in der Umgebung Abonandos ent- 

 deckten neuen, noch nicht bestimmten Liane stammte, war äusserlich schwarz, 

 schmierig klebrig, innen heller und von kautschukartiger Beschaffenheit. 



Sie enthielt nach dem Trocknen über Schwefelsäure: 



in Petroläther lösliche Anteile .... 98,5 °/ 

 „ „ unlösliche „ .... 1,50% 



aus der Petrolätherlösung durch Alkohol 



fällbare Kautschuksubstanz . . . 79,45 °/ 

 Harz 19,05°/ . 



Es handelt sich mithin um einen geringwertigen, harzreichen, leicht 

 oxydierbaren Kautschuk, welcher aber immerhin, besonders bei sorgfältiger 

 Gewinnung und Verpackung, sehr wohl mit anderen billigen Kautschuksorten 

 konkurrieren kann. 



Eine aus West-Usambara stammende Probe Lianenkautschuk 

 bestand aus aussen hell- bis dunkelbraunen, innen weissen Bällen. Der 

 Kautschuk löste sich nach dem Trocknen über Schwefelsäure zu 93°/ in 

 Petroläther. Der unlösliche Anteil war heterogener Natur und bestand in 

 der Hauptsache aus Pflanzenteilen. Aus der Petrolätherlösung wurden durch 

 Alkohol 82°/ Kautschuksubstanz gefällt. Die Menge des Harzes betrug 1 1 °/ . 

 Es handelt sich demnach um einen recht brauchbaren Kautschuk. 



Landolphiakautschuk aus dem Kamerungebirge bestand aus 

 grösseren Stücken, welche traubenartig aus zusammenklebenden bohnen- bis 

 kirschgrossen runden Stücken zusammengesetzt waren. Die Stücke waren 

 äusserlich dunkelbraun, im Innern weiss, stellenweise sehr feucht. Der Kaut- 

 schuk besass gute Elastizität; er enthielt nach dem Trocknen über Schwefel- 

 säure : 



in Petroläther lösliche Teile .... 91,2°/ 



„ „ unlösliche „ .... 8,8% 



aus der Petrolätherlösung durch Alkohol 



fällbare Kautschuksubstanz . . . 82,9% 



Harz 8,2%. 



Der unlösliche Anteil bestand zum Teil aus Pflanzenresten. Auch dieser 

 Kautschuk ist mithin brauchbar; er müsste nur sorgfältiger getrocknet werden. 

 Ein Manihot- Kautschuk aus Togo bestand aus 1—2 mm dicken 

 Lappen von hell- bis dunkelbrauner Farbe und massiger Elastizität. Er hatte 

 offenbar bereits stark durch Luftoxydation gelitten, was nicht wunderlich ist, 

 da er in der beschriebenen Form der Einwirkung der Luft naturgemäss eine 

 grosse Angriffsfläche bieten muss. Der Kautschuk enthielt nach deiu Trocknen 

 über Schwefelsäure: 



in Petroläther lösliche Anteile . . . 71,8% 

 „ „ unlösliche Anteile (der 



äusseren Beschaffenheit nach oxydierte 



Kautschuksubstanz) 28,2% 



aus der Petrolätherlösung durch Alkohol 



fällbare Kautschuksubstanz . . . 67,2% 

 Harz 4,6% 



